Fysikálně chemické studie o miniu. 5 



odtud plyn veden byl do tělíska z tvrdého skla D. Porculaoová 

 rourka byla do něho zabroušena, mimo to asbestem shora zatěsněn 

 byl rtuťový teploměr E, plněný pod tlakem dusíkem a konečně z proti- 

 lehlé strany vodorovné zabroušena do ní vlastní trubice reakční G. 

 Celé tělísko bylo kryto asbestovou skřínkou, ze spodu zahřívanou 

 Bunsenovým kahanem F, s nástavcem pro rozšíření plamenu. Skřínka 

 byla těsně přiložena k pracovnímu otvoru. 



Celé zařízení je patrno z přiloženého obrazce 1. 



Pracováno při teplotě peci 390° C po dobu vždy 3 hodin, v tru- 

 bici se nacházelo vždy 3,7 gr kysličníku olovnatého, rychlost průto- 

 ková plynu zvýšena (procházelo 100"° cc v minutě), z toho důvodu, aby 

 plyn nesoucí teplo neztrácel jej v isolaci. 



Výsledky patrný jsou z následujícího přehledu: 



Nalezený produkt obsahoval 



Byla-li teplota kyslíku: průměrně: 



20° 9,5% Pb,0, 



140° 9,8% „ 



320° 9,0% „ 



Výsledky tyto opravňují nás říci, že okolnost předhřívání plynu 

 není nikterak pro naše řešení rozhodující. Má-li vliv, je tento velmi 

 nepatrný; neuplatňuje se při teplotách pracovních; ostatně vymícen 

 byl tím, že procházel studený plyn nejprv rourou předhřívací, nežli 

 vstupoval do roury reakční. 



Vliv přítomných nečistot. 



Ze stanoviska technické praxe mohla mít pozorování tato důle- 

 žitost. Továrním způsobem nepřipravuje se obyčejně minium z čistého 

 kysličníku olovnatého, nýbrž bére se klejt z rudního olova nebo 

 t. zv. „nitrit", t. j. klejt povstalý při fabrikaci dusánu jako vedlejší 

 produkt, při čemž opět se bére rudní olovo. 



Dle ScHERTELA [Jahrb. f. d. Berg- u. Hütt. im Königr. Sachs. 

 1882, 176] mělo olovo surové na huti Muldenské tyto nečistoty: 



0,45% 

 0,82% 

 0,21% 

 0,20% 



O. Herting [Chem. Ztg. 1903] analysoval různé druhy ameri- 

 ckých olov a určoval sledy elementů v nich obsažené a zkoumal, jak 

 osvědčí se při dalším zpracování na barvy olovnaté. Uvádí následující 

 analysy : 



Ag 



0,54°/, 



As 



Cu 



0,947o 



SI 



Bi 



0,07% 



Sn 

 S 



Ï + Co 



0,06 



7o 



Fe 



0,03 



0/ 



/o 



Zu 



0,02 



°/ 



/o 



